im ETA 



ger des métaux ductiles: sa pesanteur spécifique est, snivan^ 

 Brisson, de 7,2914- Un pied cube de ce métal pèse environ 

 5 10 livres; il est très-ductile sous le marteau; mais sa téna- 

 cité n'est pas considérable , comparativement à celle des 

 autres métaux; un fil d'étain d'un 10. ""^ de pouce de diamètre, 

 ne peut supporter, sans se rompre , que ^9 livres 8 onces. 



On ne fait pas aussi facilement cristalliser l'étain par la fusion 

 que la plupart des autres métaux; néanmoins Appel Laché- 

 naye y est parvenu en le faisant fondre à plusieurs reprises ; 

 il a obtenu , par ce moyen , un assemblage de prismes rhom- 

 Loïdaux réunis en faisceaux. 



La mine d'étain est ou blanche ou colorée. 



Pour faire l'essai d'une mine d'étain , où ce métal est 

 simplement à l'état d'oxyde , ce qui est le cas le plus ordi- 

 naire, il ne s'agit que de la fondre à travers les charbons. 



Pour le traitement de la mine d'étain, il faut d'abord trier 

 le minerai bien exactement , après quoi on le bocarde et on 

 le lave sur des tables garnies de toile , en l'agitant avec un 

 râteau; par ce moyen, les parties terreuses sont entraînées , 

 et le minerai d'étain reste pur. 



Les mines d'étain de Comouaillcs sont souvent mêlées 

 avec du cuivre et de la pvrile arsenicale ; le quarz , qui leur 

 sert de gangue , est très-dur ; c'est pourquoi l'on commence 

 par torréfier lamine avant de la bocarder ; on la lave ensuite, 

 après en avoir enlevé le fer par le moyen de l'aimant. Or\ 

 fond ordinairement la mine au fourneau de réverbère. 



Le fourneau qu'on emploie en Saxe pour la fonte des 

 mines d'étain , est une variété du fourneau à manche, dans 

 le sol duquel on pratique une rigole qui reçoit le métal fon- 

 du, et le transmet dans un bassin , d'où il est tiré pour être 

 coulé sur des tables de cuivre ou de fer. 



En Saxe et en Angleterre, on fond à trois reprises les sco- 

 ries, pour en séparer l'étain ; on les bocarde ensuite pour en 

 retirer les dernières portions de métal. Comme dans les 

 jnines de Cornouailles le filon d'étain est toujours mêlé ou 

 accompagné d'un filon de cuivre, l'étain doit contenir quel- 

 ques portions de ce dernier métal, quelques précautions 

 qu'on apporte dans les travaux. 



On eonnoît dans le commerce trois espèces d'étain: 

 i.° l'étain pur, tel que celui de Malara^ celui de Banca et 

 Vélainduux d' Angleteire. Celui de Malaca a été coulé dans des 

 moules qui lui donnent la forme d'une pyramide quadrangu- 

 laire tronquée , avec un rebord mince à la base ; on l'ap- 

 pelle ciain en chapeau ou en éf^ritoîre. Chaque lingot pèse unç 

 livre. Celui de Banca est en lingots oblongs de 4^ à 4^ livres. . 



